520 



Steenstrupin. 



forløbe ganske regelmæssig parallel med Fladerne; de omtalte 

 Tunger af sort Substans er næsten altid omgivne af stærkere 

 dobbeltbrydende Partier. Krystallerne af Type 1 er næsten 

 fuldstændig enkeltbrydende. 



Steenstrupin afgiver ved Ophedning i lukket Rør en Del 

 Vand; den smelter allerede i en almindelig Bunsenbrænder 

 til et lyst brunligt eller graaligt Glas. Den sønderdeles let 

 af Syrer. 



Analyser er foretagne af Lorenzen (1), Blomstrand (hos Mo- 

 BERG, 2 og 3 paa ukrystalliseret Materiale, 4 paa Krystaller 

 af Type 1) og Christensen (hos Bøggild, 5 paa Krystaller af 

 Type 3): 





1. 



2. 



3. 



4. 



5. 



«o, 



27.95 



20.61 



21.30 



26.57 



26.72 



ThO* 



7.09 



3.84 



4.13 



3.03 



2.13 



Ta 2 O b 



Nb 2 5 



0.97\ 

 - J 



1.58 



1.02 



1.21 



1 - 



1 4.37 



r*o 5 



— 



4.53 



4.39 



5.81 



8.19 



CeOo 



— 



17.85 



19.40 



— 



— 



Ce 2 Ô 3 



10.66 



— 



— 



14.40 





La 2 3 \ 

 Di 2 0,\ 



17.04 



15.52 



16.68| 

 1.681 



15.90 



29.60 



Y 2 0. å 



— 



2.19 





0.36 



Fe 2 3 



9.71 



5.18 



4.91 



4.55 



2.67 



Mn 2 3 



— 



5.79 



6.80 



1.82 



- — 



MnO 



4.20 



■ — 



— 



2.32 



6.60 



ALO. å 

 BeO 



2.41 



0.40 

 1.22 



0.60\ 

 1.93/ 



2.55 



1 - 

 1 - 



CaO 



3.09 



4.22 



4.55 



4.03 



2.33 



PbO 



— 



1.02 



0.78 



0.46 



— 



MgO 



— 



— 



— 



. — 



0.31 



Na 2 



7.98 



2.53 



2.54 



8.34 



11.23 



K 2 



— 



— 



— 



0.50 



— 



H 2 



7.28 



12.73 



10.30 



7.58 



3.45 



F 



— 



— 



— 



— 



1.24 



98.38 99.21 101.01 99.07 99.20 

 Af Analyse Nr. 5, som er foretaget paa det friske Materiale, 



